56 



LIQTJ ATI E (O NGELUK SLACHT IGH EID) 



A\a7&2 



Au 7&\-b 



7Ô2-9 



Au76V3 



Au AL tot aan 647°, waai' eutektikum met Al optrad. Daar de stol- 

 ling betrekkelijk langzaam plaats vond, heeft de zware verbinding gele- 

 genheid gehad zich naar beneden te 

 concentreeren. In een uiterst gunstig 

 geval zou boven slechts legeering 

 van de samenstelling van genoemd 

 eutektikum overblijven. Dit laatste 

 bevat 75 % Au en 925 % Al. 

 Inderdaad zijn in het centrum en 

 een weinig daarboven goudgehalten 

 van 72, 76 en 77 %o gevonden. 

 Voor II, legeering van 55 

 at. °/ Au en 45 Al, zal tusschen 

 050° en 700° afscheiding .van Au Al 2 beginnen op den linkertak 

 HG van de kurve dier verbinding. Daarvan zal zich slechts weinig 

 afscheiden, vervolgens een witte verbinding, waarschijnlijk Au Al ge- 

 vormd worden, tot eindelijk het eutektikum hiervan met de verbinding 

 Au 2 Al wordt bereikt. In werkelijkheid zal de eerste (purperen) ver- 

 binding welhaast nimmer gelegenheid hebben , zooals de theorie ver- 

 langt, zich totaal om te zet- 

 ten , en dus nog aanwezig 

 zijn , zooals ook hier 't geval 

 was. Die onvolledigheid 

 echter in de omzettingen, 

 die behoorden te geschie- 

 den , veroorzaken licht 

 verschillende onregelmatig- 

 heden ; zoo ook hier. 

 De witte kristalmassa tus- 

 schen bodem en centrum 

 is te beschouwen als de 

 verbinding Au 2 Al of haar 

 eutektikum met AuAl. 

 Wanneer deze proeven met 

 grooter variatie in afkoe- 

 lingssnelheid herhaald wer- 

 den, dan zal naar alle waar- 

 schijnlijkheid fraaie overeenstemming tusschen de stolfiguur en de 

 liquatie-bepalingen verkregen worden. 



III is een van de weinige gevallen waarin liquatie vaneene legeering 

 is onderzocht, welke juist de samenstelling heeft van eene werkelijk be- 

 staande verbinding der beide componenten. Theoretisch moet vol- 



I0SÔ 



100 90 80 



70 60 50 40 30 

 Atom, procenten. 

 Fig. 46. 



Au 



